Държавен вестник, бр. 94, 2023 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  94
на водно стъкло (калиев или натриев сили­
кат) – от 2 до 6 % от масата на глината в 
разтвора.
(6) При сглобяемите шлицови стени след 
спускането им до проектното положение ук­
репващият разтвор или се заменя с втвърдяващ 
се разтвор, или в него се въвеждат реагенти за 
втвърдяване. За укрепване на изкопа и замо­
нолитване на готови стоманобетонни шлицови 
панели се използват и самовтвърдяващи се 
двуфункционални разтвори, като в състава 
им се включват цимент и добавки, забавящи 
началото на свързване на цимента. Видът на 
тези разтвори се предписва в проекта, като за 
регулиране на сроковете за свързване и втвър­
дяване се изисква съставът им да е проверен 
експериментално в реални работни условия.
Чл. 122. (1) Не се допуска изливане (про­
никване) на укрепващи разтвори върху теренни 
повърхности, в карстови каверни, крайпътни 
окопи, канализации, течащи повърхностни 
води и водоеми.
(2) Допуска се повторно използване на 
замърсени (употребявани) укрепващи раз­
твори след рециклиране в пречиствателна 
инсталация към бентонитовото стопанство 
на обекта, ако се достигнат характеристики, 
посочени в чл. 121.
Чл. 123. Механизацията за шлицовите из­
копи се избира съгласно проекта – в зависи­
мост от характеристиките на земната основа, 
условията (стеснеността) на работния участък 
и размерите на изгражданата шлицова стена. 
Работните позиции на шлицовите машини и 
схемите с ходовете за тяхното придвижване 
от една в друга позиция се дават в ПОИС.
Чл. 124. Не се допуска:
1. нивото на укрепващия разтвор по време 
на изкопните работи да е по-ниско от 0,2 до 
0,6 m спрямо горния ръб на водещите бордюри; 
2. нивото на укрепващия разтвор да бъде 
по-ниско от 1 m спрямо нивото на подземните 
води в зоната на шлицовия изкоп.
Чл. 125. (1) Не се допуска започване на 
запълването на шлицовите изкопи с бетонни 
смеси, готови стоманобетонни конструкции 
или противофилтрационни материали без по­
чистване на дъното на шлицовите изкопи от 
утайки и евентуални обрушвания на почвата. 
(2) Бетонирането на секциите на изливните 
шлицови стени се извършва без прекъсване. 
В съответствие с проекта се допуска използ­
ването на водоплътни бетони. При установена 
агресивност на подземните води бетоните се 
защитават с влагането в тях на специални 
цименти, включително и чрез поставянето на 
синтетични обвивки върху готовите шлицови 
панели.
Чл. 126. (1) Не се допуска при изпълнение 
на монолитни (изливни) шлицови стени под 
защита на укрепващи разтвори преминаване­
то на бетонни смеси от една секция в друга.
(2) Ограничители (напр. фуговите тръби) 
между отделните секции и армировъчните 
скелети се поставят преди полагането на 
бетонната смес не по-късно от 8 часа след 
изкопаването на секцията. Конструкцията на 
тръбните ограничители, които след започване 
втвърдяването на бетона се изтеглят нагоре 
и изваждат от траншеята, трябва да поема 
натоварването от запълващия материал преди 
началото на втвърдяването. 
(3) Допустимо е за ограничители между 
секциите да се използват сглобяеми стоманобе­
тонни елементи, които остават вбетонирани в 
шлицовата стена и осигуряват водонепропуск­
ливост на фугите є. В съответствие с проекта 
се допускат и други технически решения за 
разграничаване на шлицовите секции. 
(4) При спускане на армировъчните скелети 
в шлицовите отвори се изисква осигуряване 
на пространство за проектното бетоново пок­
ритие на армировката, което трябва да е с 
дебелина най-малко 5 cm.
(5) При бетонирането на монолитните и 
спускането на сглобяемите шлицови стени 
се измества укрепващият разтвор, който се 
отвежда (или изпомпва), но без да се допуска 
понижаване на нивото му в секцията съгласно 
изискванията по чл. 123.
(6) Минималната дълбочина на потапяне на 
бетониращите (бетононаливните, контрактор­
ните) тръби в запълващата бетонна смес е в 
следната зависимост от дълбочината на шли­
цовия изкоп: до дълбочина 10 m – потапяне 
1 m; при дълбочина от 10 m до 15 m – 1,2 m; 
при дълбочина над 15 m – 1,5 m. 
(7) Бетонната смес за шлицови стени трябва 
да отговаря на изискването за клас по якост 
на натиск на бетона С30/37, а консистенцията 
є – на клас по диаметър на разстилане F4 или 
на клас по слягане S3 съгласно БДС EN 206.
(8) Когато е предвидено върху шлицовите 
стени да се изпълняват други стоманобетонни 
конструкции, включително когато стените 
служат за фундаменти, бетонирането им в 
края се изпълнява с надвишение 40÷60 сm, 
което се отстранява веднага след приключване 
на бетонирането. 
Чл. 127. Интензивността (скоростта) на 
подаване на запълващ материал (бетонна 
смес) в шлицовите изкопи е най-малко 8 m3/h. 
Не се допуска започване на бетонирането на 
шлицова стена, ако не е осигурено количес-
тво бетонна смес за запълване на една цяла 
секция без прекъсвания с продължителност, 
която предполага настъпване на начало на 
втвърдяване на последно положената бетонна 
смес. Допуска се влагането в бетонната смес на 
химически добавки, забавящи втвърдяването. 
Чл. 128. (1) При полагане на бетон по 
метода ВПТ с една или повече бетоноизлив-
ни тръби след всеки 5÷8 m3 положен бетон